焊接传热对焊接接头形成过程中冶金过程、固态相变、组织性能和应力变形等均有重要影响! 焊接传热过程研究内容:主要是焊件上的温度分布及其随时间的温度变化问题。 1.1 热源加热熔化冶金反应结晶固态相变接头(冷却而形成) 焊接传热过程的复合性加热过程 冷却过程 1.2 welding heat source 实现金属焊接所需的能量 –热能 –机械能 焊接热源的特点: –能量密度高度集中; –快速实现焊接过程; –保证得到高质量的焊缝和最小的焊接热影响区。 熔焊 1.2 welding heat source 焊接热源的种类 -电弧热 气体介质中的电弧放电–化学热 可燃气体–电阻热 电阻焊、电渣焊–高频感应热 磁性的金属高频感应产生二次电流作为热源 –摩擦热 机械高速摩擦–电子束 高速运动的电子轰击 –等离子焰 电弧或高频放电—离子流–激光束 激光聚焦?新焊接能源?!!!! 1.2 welding heat source 点热源(三维)point heat source –厚大焊件焊接 线热源(二维)linear heat source –薄板焊接 面热源(一维)plane heat source –细棒磨擦焊 1.2 welding heat source 热流密度的分布q:电弧的有效功率 :回执斑点直径加热斑点的比热流分布---立体高斯锥体 1.2 welding heat source 焊接热效率 –电弧功率 –电弧有效热功率 –热效率 UI 焊条电弧焊0.77~0.87 0.83电子束及激光束 >0.9 TIG焊0.68~0.85 MIG焊0.70~0.851.3 field weldtemperature 狭义定义:某瞬时工件上各点的温度分布 某个热流密度的热源以恒定的速度沿x轴移动,热 源周围的温度分布即“焊接温度场” vt 点瞬时温度分布的温度 场对分析焊 接传热过程, 焊接物理冶 金过程和焊 接化学冶金 过程至关重 1.3field weldtemperature 焊条电弧焊时,焊接 电弧做为热源,对焊 条和母材进行加热 在焊接热源作用下, 母材上所形成的具有 一定几何形状的液态 金属部分称为熔池 焊接熔池形状示意图 1.3 field weldtemperature 焊接熔池表面积内部的流体流动模式 商业软件:ABAQUS, ANSYS, FLUENT, MARC, PHOENIX, ADINA, SYSWELD, 1.3field weldtemperature 等温线 –等温线不可能相交 –等温线、等温面之间有温差 •大小:温度梯度 •方向:垂直于等温面 焊缝 1.3field weldtemperature 随着热源的移动,熔 池沿焊接方向作同步 移动 熔池前部 –母材不断地熔化 熔池尾部 –熔池金属不断凝固,温 度逐渐降低 熔池温度分布 1-熔池中部 2-熔池前部 3-熔池尾部 1.3 field weldtemperature 板厚25mm低碳钢焊件厚大焊件上点状 移动热源的温度 1.3field weldtemperature 典型焊接温度场 –稳定温度场 –不稳定温度场——常态 –一维温度场 –二维温度场 –三维温度场 焊接温度场的影响因素 –热源的性质 –焊接工艺参数 –被焊金属的热物理性质 1.3field weldtemperature 热输入量q=常数, 热源移动速度v对温度场的影响 热源移动速度v 增加 热源功率q保持为常数时 随焊接速度v的增加 •等温线的范围变小 •温度场的宽度和长度均变小 •宽度显著变小 所以,等温线的形状变得细长 影响因素 影响因素 1.3 field weldtemperature 热源移动速度v=常数, 热输入量q对温度场的影响 热源功率q 增加 热源移动速度v保持为常数时 随热源功率q的增加 •等温线在焊缝横向变窄 •等温线在焊缝方向伸长 影响因素 影响因素 热源移动速度v 热源功率q增加 1.3 field weldtemperature q/v=常数,热输入量及热源移动速度 等比例变化时对温度场的影响 q/v保持为常数时 同比例改变q和v •等温线拉长 •温度场范围拉长 影响因素 影响因素 1.3 field weldtemperature 在相同热功率、热源移动速度和相同板厚条件下 不同材料板上移动线热源周围的温度场 影响因素 影响因素 1.4 weld thermal cycle 焊接热循环 –在焊接过程中热源沿焊件移动时,焊件上某点的温度随 时间由低而高,达到最大值后又由高而低的变化 –描述焊接热源对被焊金属的热作用过程 1.4weld thermal cycle 焊接热循环的主要参数 冷却速度或冷却时间焊接热循环的参数 1.4weld thermal cycle 焊接热循环的主要参数加热速度 –加热速度受许多因素影响: 不同焊接热输入等–加热速度方面的研究还不够充分 –特别是新工艺、如真空电子束焊接等数据很缺乏 1.4weld thermal cycle 焊接热循环的主要参数加热的最高温度 –据焊缝远近不同的各点,加热的最高温度不同 1.4weld thermal cycle 焊接热循环的主要参数在相变温度以上的停留时间 加热过程的停留时间冷却过程的停留时间 1.4 weld thermal cycle 焊接热循环的主要参数冷却速度或冷却时间—决定热影响区组 织性能 –指焊件上某点热循环的冷却过程中某一瞬时 温度的冷却速度 –为了便于测量和分析比较,采用800~ 500 C的冷却时间来代替瞬时冷却速度,因为这一温度区间是相变的主要温度范围 1.4weld thermal cycle 焊接热循环的主要参数冷却时间 C时所用时间–碳钢、不易淬火的低合金钢 C时所用时间–易淬火的低合金钢(马氏体相变点300 C时所用时间–扩散氢 1.4weld thermal cycle 多层焊距焊缝距离变近 1.4 weld thermal cycle 多层焊不同焊接方法的焊接热循环 1.4weld thermal cycle 多层焊短道多层焊接热循环